SÉANCE DU 27 NOVEMBRE IQoS. 891 



constitués par un siliciure de fer, que nous avons identifié par ses carac- 

 tères et son analyse avec Si- Fe. 



Nous avons déterminé les proportions relatives de ces divers constituants 

 et nous avons obtenu les résultats suivants : 



Silicium non combiné 5 1 , 1 1 



Siliciure de cuivre 43 , 97 



Siliciure de fer Si- Fe 3 ; 49 



Total 98 , 57 



Nous avons opéré sur un échantillon moyen finement pulvérisé. Il nous 

 restait à rechercher quelle était la composition du siliciure de cuivre isolé. 

 Un poids donné de ce siliciure a été soumis à des traitements alternés à 

 l'acide azotique et à la soude en solution à 10 pour 100, jusqu'à cessation 

 de toute attaque du résidu. Les liquides acides et alcalins étant réunis, 

 nous avons procédé au dosage du cuivre et du silicium. Le siliciure de fer 

 a été pesé et son poids déduit de celui de la prise d'échantillon : 



Théorie 

 pour Si Cu*. 



Cuivre pour 100 88,28 88,92 89,96 



Silicium 10,88 10, 36 . 10, o4 



99>ii 99,28 100,00 



Il résulte donc de ces dosages que, contrairement à ce qui est générale- 

 ment admis, la limite de combinaison du cuivre et du silicium, même en 

 présence d'un excès considérable de ce métalloïde, n'atteint pas SiCu^, 

 mais serait voisine de SiCu* et correspondrait à environ 10 pour 100 de 

 silicium combiné. Il devenait intéressant d'étudier comment variait cette 

 siliciuration du cuivre en se plaçant dans diverses conditions expérimen- 

 tales, aussi poursuivons-nous des recherches sur ce sujet. 



CHIMIE. — Oxydasts chimiques agissant en présence d'eau oxygénée. 

 Note de M. G. Baudran, présentée par M. d'Arsonval. 



Les corps que nous avons étudiés précédemment (^Comptes rendus de 

 r Académie des Sciences, 3i juillet 1903) réagissent sur le gaïacol sans le 

 secours d'aucune autre substance. Ceux que nous présentons, au contraire, 

 ont besoin d'eau oxygénée pour donner le composé rouge insoluble. Ils se 

 comportent comme des anaéroxydases. 



